ENSAIOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE PLACAS ANGULARES DE FIXAÇÃO DE FRACTURAS ÓSSEAS DO FÉMUR - PDF
Download "ENSAIOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE PLACAS ANGULARES DE FIXAÇÃO DE FRACTURAS ÓSSEAS DO FÉMUR"
Orlando Meneses Farinha
1 ENSAIOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE PLACAS ANGULARES DE FIXAÇÃO DE FRACTURAS ÓSSEAS DO FÉMUR P. A. M. Talaia 1, C. Relvas 1, L. Almeida 2, J. Salgado 2 e J. A. Simões 1 1 Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro 2 LA Medical, Fabricantes de Instrumentos Cirúrgicos Lda., Albergaria-a-Velha RESUMO Neste trabalho descreve-se o projecto de um dispositivo mecânico desenvolvido para a realização de ensaios segundo a norma ASTM F (2000) de placas de osteossíntese anguladas. O dispositivo foi objecto de uma análise estrutural usando o método dos elementos finitos. Algumas placas foram ensaiadas estaticamente e suas características mecânicas, de acordo com a norma, determinadas. 1. INTRODUÇÃO Diversos dispositivos médicos permitem a fixação de fracturas ósseas, dependo a escolha dos mesmos do tipo de fractura. Estes dispositivos também permitem a correcção de anormalidades anatómicas. As placas angulares, do tipo como ilustrado na figura 1, permitem a fixação de fracturas do colo femoral (figura 2). A figura 3 ilustra uma radiografia de um exemplo de aplicação deste tipo de dispositivo. Fig 1 Placa angular de fixação óssea. Estes dispositivos são normalmente metálicos, de aço inoxidável. Tal como outro tipo de estruturas da engenharia, também existem normas de ensaios que este tipo de implantes terá de satisfazer para serem utilizados em cirurgia. Neste artigo descreve todo o trabalho desenvolvido para ensaiar placas de osteossíntese anguladas de acordo com a norma ASTM F MATERIAIS E MÉTODOS A norma ASTM F descreve que as placas anguladas devem ser solicitadas sob carga como se ilustra na figura 4. Na aplicação da carga, o ponto de solicitação só poderá movimentar-se segundo um eixo vertical. De acordo com a norma, optou-se por projectar um dispositivo de ensaios análogo ao especificado pela mesma. O dispositivo foi maquinado num aço inoxidável de modo a garantir a necessária rigidez e resistência. Partes do dispositivo foram soldadas (base e nervuras laterais ligadas ao corpo principal). A figura 5 ilustra o modelo CAD do dispositivo. Na mesma figura mostra-se a placa angulada com uma esfera. Através desta fazia-se o carregamento (estático ou dinâmico). Uma haste liga a esfera à placa. 115
2 placa ao dispositivo de ensaios não plastificassem nem fracturassem e que garantissem uma fixação eficiente. A figura 6 ilustra o dispositivo fabricado. Fig 2 Desenho ilustrativo da fixação de uma fractura do colo femoral [1]. Fig 5 Modelo CAD do conjunto: base (1), placa angular (2), haste (3) esfera (4) e punção (5). Fig 3 Radiografias de uma fractura imobilizada com placa angulada [2]. Fig 4 Desenho esquemático do modo de carregamento das placas anguladas. A placa era fixa ao dispositivo através de parafusos M5 de aço inoxidável de elevada resistência mecânica. Devido ao modo como o ensaio se realiza, era conveniente que os elementos de fixação (parafusos) da Fig 6 Dispositivo de ensaios fabricado. 2.1 Análise Estrutural O dispositivo de ensaios concebido, antes de ser fabricado, foi objecto de análise estrutural, usando para o efeito o 116
3 método dos elementos finitos. Na presente aplicação utilizou-se o CosmosWorks. A malha gerada (figura 7) era composta por elementos tetraédricos lineares (4 nós) e as propriedades do material simulado encontram-se na tabela 1. Tabela 1 Propriedades mecânicas do aço inoxidável 316L. Propriedade Unidades Valor Módulo de GPa 210 elasticidade Coeficiente de Poisson Módulo ao corte GPa 7.9 de tensões equivalentes de von Mises obtido. Como se pode observar, excluindo a zona de aplicação da carga, que a tensão ronda cerca de 1200 MPa, as zonas mais propícias a fracturarem centram-se na ligação da haste à placa e na região da fixação do primeiro parafuso. Esta região é uma região de concentração de tensões. Mais adiante quando se referir aos ensaios mecânicos realizados, pode-se constatar que foram nas zonas de maiores tensões que a placa cedeu plasticamente, embora não tenham fracturado. A figura 9 ilustra o campo das deformações equivalentes. Densidade Kg/m Tensão de MPa 620 cedência Tensão de rotura MPa 724 Fig 8 Campo de tensões de von Mises. Fig 7 Malha de elementos finitos do modelo. Para as simulações numéricas, considerou-se uma carga de 5000N aplicada na região da haste definida na norma (ver figura 4) e a base imobilizada nos furos. Para as análises considerou-se comportamento dos materiais como sendo linear elástico. A figura 8 ilustra o campo Fig 9 Campo das deformações equivalentes. 117
4 De igual modo, as zonas de maiores deformações foram idênticas ás observadas na figura anterior. Na figura 10 compara-se a deformada da placa num ensaio típico e o previsto com o modelo numérico. Como se pode verificar, há uma excelente concordância entre as deformadas. 2.2 Ensaios Mecânicos Foram realizados seis ensaios mecânicos em seis placas angulares. Três placas eram de 4 furos e as outras três de seis furos. As curvas força versus deslocamento para as várias placas estão ilustradas na figura 11. Nestes gráficos pode-se observar que nenhuma das placas fracturou e apresentaram comportamentos análogos. Houve uma pequena diferença no início dos ensaios em três placas, que resultou da uma acomodação inicial da carga na esfera, mas que não afectou os resultados finais. A cessação dos ensaios era feita quando a cabeça colocada na haste deixava de ser solicitada, não transmitindo a carga ao corpo da placa. A figura 12 ilustra imagens sequenciais de um ensaio realizado. Força [kn ] Deslocamento [mm ] Fig 11 Curva força versus deslocamento. De acordo com a norma, deve-se determinar certas características mecânicas da placa ensaiada, nomeadamente a força de cedência, F ced, a força máxima, F max, a rigidez elástica, K, e a resistência à flexão, CBS. Estes parâmetros dependem de duas características do ensaio: da distância entre a zona de fixação da placa e o eixo de aplicação da carga, L, e o parâmetro q, que depende de L segundo a seguinte equação: q = L (1) Fig 10 Deformada da placa num ensaio e prevista com o modelo numérico. Para as placas ensaiadas, L=45.1mm e q=0.09mm. 118
5 conveniente lembrar que o estudo aqui apresentado foi elaborado com base no ensaio estático descrito na norma. A mesma norma também especifica ensaios dinâmicos, nomeadamente de fadiga, que não foram objecto do estudo aqui apresentado. Tabela 2 Características mecânicas para cada uma das placas. Placa angulada de 4 furos K kn/mm q mm Fe kn Fmax kn CBS kn.mm Placa angulada de 6 furos Fig 12 Evolução da deformação da placa no decorrer de um ensaio. Com base nestes dados foi possível determinar as várias característica mecânicas pela análise das várias curvas força versus deformação (figura 10) de cada uma das placas, recorrendo à equação (2) para a determinação da resistência à flexão: CBS = F max L (2) A tabela 2 contém os dados resultantes dos ensaios. A tabela 3 contém as características mecânicas determinadas de acordo com a norma. Os resultados obtidos mostram uma maior variação para as placas anguladas de 4 furos. Os resultados foram mais consistentes para as placas de 6 furos. A força máxima para cada uma das placas ensaiadas foi significativa, da ordem de 6000 N. Tal constatação permite-nos afirmar que as placas suportam cargas bastante elevadas, muito superiores ao peso médio de um corpo humano. Contudo, é K kn/mm q mm Fe kn Fmax kn CBS kn.mm Tabela 3 Características mecânicas (média das seis placas; coluna da direita refere-se ao desvio padrão das medições). media erro K kn/mm q mm Fe kn Fmax kn CBS kn.mm CONCLUSÕES O presente trabalho teve como objectivo a determinação das características mecânicas de placas anguladas para fixação de fracturas ósseas ou correcção de anormalidades ósseas. Salienta-se a importância que este tipo de ensaios têm para garantir a integridade estrutural de dispositivos implantáveis no corpo humano. O ensaio das placas em fadiga será objecto de futuros desenvolvimentos. 119
6 REFERÊNCIAS [1] Rüedi, T.M., Murphy, W.M., Princípios AO do tratamento de Fracturas, AO Publishing, [2] Ko-Hsiu Lu, M.D., Case report Arthroscopically Assisted Replacement of Dynamic Hip Screw for Unrecognized Joint Penetration of Lag Screw Through a New Portal, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol. 20, No 2 (February), 2004: pp [3] ASTM F (2000) Standard Specifications and Test Method for Metallic Angled Orthopedic Fracture Fixation Devices, Designation F384-00, ASTM International,
CARACTERIZAÇÃO DE CAVILHAS DE FIXAÇÃO INTRA-MEDULAR DE ESTABILIZAÇÃO DE FRACTURAS ÓSSEAS
Revista da Associação Portuguesa de Análise Experimental de Tensões ISSN 1646-7078 CARACTERIZAÇÃO DE CAVILHAS DE FIXAÇÃO INTRA-MEDULAR DE ESTABILIZAÇÃO DE FRACTURAS ÓSSEAS A. Ramos, J. A. Simões Departamento
Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica na Especialidade de Projecto Mecânico
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA BANCADA DE UM ELEVADOR Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica na Especialidade
Análise de vigas em betão reforçadas ao corte com chapas embebidas
Encontro Nacional BETÃO ESTRUTURAL - BE2012 FEUP, 24-26 de outubro de 2012 Análise de vigas em betão reforçadas ao corte com chapas embebidas Luís Henriques 1 Miguel Morais 2 Paulo Cachim 3 RESUMO Foto